Upcoming SlideShare
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Standard text messaging rates apply

# Ch7 خواص واختبارات الخرسانة الطازجة

14,043

Published on

11 Likes
Statistics
Notes
• Full Name
Comment goes here.

Are you sure you want to Yes No
• Be the first to comment

Views
Total Views
14,043
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
379
0
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

### Transcript

• 1. ‫‪âbßg@…ìàªO…Nc@–@òãb;Š¨a‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjng@ë@˜aì‬‬ ‫‪Properties and Testing of Fresh Concrete‬‬ ‫ﻣﻘـﺪﻣــﺔ ‪Introduction‬‬ ‫_________________‬ ‫٧-١‬‫ﺗﻤﺮ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻡﻦ ﻟﺤﻈﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎء ﻟﻬﺎ وﺣﺘﻰ إﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﺮهﺎ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻵﺗﻴﺔ:‬ ‫‪Fresh Concrete   -‬‬‫وهﻰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺪأ ﻡﻦ ﻟﺤﻈﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎء إﻟﻰ ﻡﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ وﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺪوث‬ ‫زﻡﻦ اﻟﺸﻚ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻰ. وﺗﻤﺘﺎز هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻂ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺼﺐ.‬ ‫‪Green Concrete   -‬‬‫وهﻰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻡ ﻦ ﺑﺪاﻱ ﺔ ﺵ ﻚ اﻷﺳ ﻤﻨﺖ وﺣﺘ ﻰ ﺑﺪاﻱ ﺔ ﺗﺼ ﻠﺪ اﻟﺨﺮﺳ ﺎﻧﺔ أى ﻓ ﻰ‬‫ﺣ ﺪود ٤٢ ﺳ ﺎﻋﺔ. وﻓ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻻ ُﺴ ﻤﺢ ﻟﻠﺨﺮﺳ ﺎﻧﺔ ﺑ ﺎﻟﺨﻠﻂ واﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﺼ ﺐ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﺪ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺵﻜﺖ آﻤﺎ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ أى ﻧﻮع ﻡﻦ اﻹﺝﻬﺎدات.‬ ‫‪Hardened Concrete   -‬‬‫وهﻰ ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﺼﻠﺪ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ )أى ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ( وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻱﺔ ﻋﻤﺮهﺎ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻰ وﺗﻤﺘ ﺎز ه ﺬﻩ‬‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻱﺔ زﻱﺎدة اﻟﻤﻘﺎوﻡﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﺳ ﺎﻧﺔ )ﻡﻘﺎوﻡ ﺔ اﻟﻀ ﻐﻂ( وﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻘﺎوﻡ ﺔ‬ ‫اﻷﺣﻤﺎل ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻡﻦ.‬‫وﺗﺘﻮﻗ ﻒ ﺥ ﻮاص اﻟﺨﺮﺳ ﺎﻧﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺮآﻴ ﺐ اﻟﺒﻨ ﺎﺋﻰ ﻟﻬ ﺎ واﻟ ﺬى ﺑ ﺪورﻩ ﻱﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﻮع اﻟﻤ ﻮاد‬‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ وآﻤﻴﺘﻬﺎ وآﺬﻟﻚ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ وأﻱﻀﺎ ﻡﺪى ﺗﺠﺎﻧﺲ هﺬﻩ اﻟﻤ ﻮاد وﺗﻮزﻱﻌﻬ ﺎ وآﻴﻔﻴ ﺔ‬ ‫ً‬‫ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ ﻡﻊ ﺑﻌﻀ ﻬﺎ وآ ﺬﻟﻚ ﺗﺘﻮﻗ ﻒ ﺥ ﻮاص اﻟﺨﺮﺳ ﺎﻧﺔ أﻱﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﺘﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ً‬‫ﺗﺼﻠﺪ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ. آﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺝﻮدة اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ أﻱﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ ﺥ ﻮاص اﻟﺨﻠﻄ ﺔ اﻟﺨﺮﺳ ﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘ ﻰ‬ ‫ً‬‫ﺗﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺸ ﻐﻴﻞ واﻟﺘﺸ ﻜﻴﻞ واﻟﺼ ﺐ واﻟ ﺪﻡﻚ ﺑﺄﻗ ﻞ ﺝﻬ ﺪ ﻡﻤﻜ ﻦ. وﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻓ ﺈن ﺥ ﻮاص‬‫اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ وهﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺘﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎزﺝﺔ واﻟﻤﺘﺼﻠﺪة ﻱﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت واﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻧﻮع ﻡﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ.‬ ‫٧٠١‬
• 2. ‫‪@@òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjnaë@˜aì@@M@ÉibÛa@lbjÛa‬‬ ‫٧-٢ ﲢﻀﲑ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺮﺳﺎنﺔ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ‬ ‫________________________________________________‬‫ﻱﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺄﺥﻮذة ﻡﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎزﺝﺔ ﻡﻤﺜﻠ ﺔ ﺗﻤﺎﻡ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻄ ﺔ آﻤ ﺎ ﻱﺠ ﺐ أن ﻻ‬ ‫ً‬‫ﻱﻘﻞ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻋﻦ ٠٣ ﻟﺘ ﺮ )٣٠٫٠ ﻡﺘ ﺮ ﻡﻜﻌ ﺐ( وﺗﺘﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ آﻤﻴ ﺎت ﻡ ﺄﺥﻮذة ﻡ ﻦ أﻡ ﺎآﻦ‬‫ﻡﺘﻔﺮﻗﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻄﺔ. وﺗﺤﻀﺮ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﻤﺠﻬﺰة ﻓﻰﻡﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ‪ Job site‬ﺑ ﺎﻟﺨﻠﻂ اﻟﻴ ﺪوي‬‫أو ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﻤﺠﻬ ﺰة ﺑ ﺎﻟﺨﻼط اﻟﻤﻴﻜ ﺎﻧﻴﻜﻰ - وﻓ ﻰ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺗﺠﻤ ﻊ أﺝ ﺰاء اﻟﻌﻴﻨ ﺔ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻡ ﻦ‬‫أﻡﺎآﻦ ﻡﺘﻔﺮﻗﺔ ﻡﻮزﻋ ﺔ ﺗﻮزﻱﻌ ﺎ ﻡﻨﺘﻈﻤ ﺎ ﻓ ﻰ اﻟﺨﻠﻄ ﺔ ﻡ ﻊ ﺗﺠﻨ ﺐ ﺣ ﺮوف اﻟﺨﻠﻄ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻱﺤﺘﻤ ﻞ ﺗﻮاﺝ ﺪ‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫اﻹﻧﻔﺼ ﺎل اﻟﺤﺒﻴﺒ ﻰ ﻟﻠﺨﺮﺳ ﺎﻧﺔ ‪ .Segregation‬أﻡ ﺎ ﻓ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺨﺮﺳ ﺎﻧﺔ اﻟﻤﺨﻠﻮﻃ ﺔ ﺥﻠﻄ ﺎ ﻡﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴ ﺎ‬ ‫ً‬‫ﻓﻴﻔﺮغ اﻟﺨﻼط ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻡﺘﺴﺎوﻱﺔ ﺗﻘﺮﻱﺒﺎ وﺗﺤﻀﺮ أﺝﺰاء اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ ﺛﻼث آﻤﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ﻞ ﺗﺆﺥ ﺬ‬ ‫أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺮﻱﻎ اﻟﺨﻼﻃﺔ.‬‫وﺗﻨﻘﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻡﻜﺎن اﻹﺥﺘﺒﺎر وﺗﺨﻠﻂ ﺥﻠﻄﺎ ﺗﺎﻡﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ ﻄﺢ ﻏﻴﺮﻡﻨﻔ ﺬ ﻟﻠﻤ ﺎء ﺑﺠ ﺎروف أو‬ ‫ً‬‫ﻡﺎﻱﻤﺎﺛﻠﻪ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺠﺎﻧﺴﻬﺎ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻡﻌﺪة ﻟﻺﺥﺘﺒﺎر ﻡﺒﺎﺵﺮة. وﻱﺠﺐ ﻡﺮاﻋ ﺎة ﺣﻤﺎﻱ ﺔ ﻋﻴﻨ ﺔ‬‫اﻹﺥﺘﺒ ﺎر ﻡ ﻦ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات اﻟﺠﻮﻱ ﺔ ﻡﺜ ﻞ اﻟﺸ ﻤﺲ واﻟﺮﻱ ﺎح واﻷﻡﻄ ﺎر واﻷﺗﺮﺑ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻰ اﻟﻔﺘ ﺮة ﺑ ﻴﻦ‬‫ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨﺔ وإﺝﺮاء اﻹﺥﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻰ ﻱﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺰﻱﺪ ﻋﻦ ٥١ دﻗﻴﻘ ﺔ وﻱﺮاﻋ ﻰ أن ﺗﺴ ﺠﻞ ﻡ ﻊ آ ﻞ‬ ‫ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫اﻹﺥﺘﺒﺎر.‬ ‫ﺗﺎرﻱﺦ ووﻗﺖ أﺥﺬ ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻄﺮﻱﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡﺔ ﻓﻰ ﺥﻠﻂ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ.‬ ‫ﻧﺴﺐ ﻡﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ.‬ ‫ﻡﻜﺎن اﻟﺨﻠﻂ.‬ ‫درﺝﺔ اﻟﺤﺮارة واﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻱﺔ.‬‫وﻱﻼﺣﻆ أن ﺥﻮاص اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎزﺝﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄ ﺥﺮﺳ ﺎﻧﻰ ﻡﻌ ﻴﻦ ﺗﺤ ﺪد ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﺄ‬‫وآﺬﻟﻚ أﺑﻌﺎد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ وآﺜﺎﻓﺔ أﺳﻴﺎخ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺝﻴ ﺎ ﺗﺼ ﻨﻴﻊ اﻟﺨﺮﺳ ﺎﻧﺔ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻃﺮﻱﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺼﺐ واﻟﺪﻡﻚ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.‬ ‫ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺍﻟﺮﺋﻴـﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎنﺔ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ‬ ‫_________________________‬ ‫٧-٣‬ ‫ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎزﺝﺔ أرﺑﻌﺔ ﺥﻮاص رﺋﻴﺴﻴﺔ هﻰ:‬ ‫‪Consistency‬‬ ‫1- ‪  ‬‬ ‫‪Workability‬‬ ‫2- ‪ ‬‬ ‫‪Segregation‬‬ ‫3- ‪ ‬‬ ‫‪Bleeding‬‬ ‫4- ‪() ‬‬ ‫٨٠١‬
• 3. ‫‪âbßg@…ìàªO…Nc@–@òãb;Š¨a‬‬ ‫1- ‪Consistency ‬‬ ‫___________________‬ ‫ﺗﻌﺮﻱﻒ اﻟﻘـﻮام:‬‫- ﻱﻌﺒﺮ ﻗﻮام اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎزﺝﺔ ﻋﻦ درﺝﺔ ﺑﻠﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ‪ Degree of Wetness‬ﻓﻤﺜﻼ ﻱﻘﺎل‬ ‫ً‬‫ﺥﺮﺳﺎﻧﺔ ﺝﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮام ‪ Dry‬أو ﺹﻠﺒﺔ اﻟﻘﻮام ‪ Stiff‬أو ﻟﺪﻧﺔ اﻟﻘﻮام ‪ Plastic‬أو ﻡﺒﺘﻠﺔ اﻟﻘﻮام ‪Wet‬‬ ‫أو رﺥﻮة اﻟﻘﻮام ‪.Sloppy‬‬‫- وﻱﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻗﻮام اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻱﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ‪ Relative Fluidity‬أى‬ ‫أﻧﻪ ﻱﺒﻴﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ آﻤﻴﺔ ﻡﺎء اﻟﺨﻠﻂ وآﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ.‬ ‫اﻟﻐﺮض ﻡﻦ ﺗﺤﺪﻱﺪ اﻟﻘﻮام:‬‫هﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺥﺮﺳﺎﻧﺔ ذات درﺝﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ أو ﻟﺪوﻧﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻡﻊ ﻡﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل‬‫اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ. آﻤﺎ أﻧﻪ ﻡﻦ أهﻢ وأﺑﺴﻂ اﻟﺨﻮاص اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ إﻧﺘﻈﺎﻡﻴﺔ ﺥﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎزﺝﺔ وﺗﺠﺎﻧﺴﻬﺎ وﺿﺒﻂ ﺝﻮدﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺐ ﻡﺒﺎﺵﺮة.‬ ‫اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮام:‬‫- ﻧﺴﺒﺔ ﻡﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﺮﺳـﺎﻧﺔ: ﻡﻦ ﻡﺎء ورﻡﻞ وزﻟﻂ وأﺳﻤﻨﺖ ﺣﻴﺚ ﻱﺰداد اﻟﻬﺒﻮط ﺑﺰﻱﺎدة ﻡﺤﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﺎء ﻓﻰ اﻟﺨﻠﻄﺔ. أو ﺑﺰﻱﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ. أو ﻟﺼﻐﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻡﻞ إﻟﻰ اﻟﺰﻟﻂ )أﻧﻈﺮ ﺵﻜﻞ ٧-١(.‬‫- ﻧﻌﻮﻡﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ )اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ( ﺣﻴﺚ ﻱﺰداد اﻟﻬﺒﻮط ﺑﺰﻱﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ‬‫ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ وﺣﺘﻰ ﺣﻮاﻟﻰ ٠٠٠٢ ﺳﻢ٢/ﺝﻢ ﺛﻢ ﺗﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮط ﺛﺒﻮت ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻷﺥﺮى ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻡﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺵﻜﻞ )٧-١(.‬‫- اﻟﻤﻘـﺎس اﻹﻋﺘﺒـﺎرى اﻷآﺒﺮ ﻟﻠﺮآﺎم ﺣﻴﺚ ﻱﺰداد اﻟﻬﺒﻮط ﺑﺰﻱﺎدة ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎس وﻱﻘﻞ آﻠﻤﺎ ﺹﻐﺮ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت.‬‫- اﻟﺰﻡﻦ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻡﻦ ﺥﻠﻂ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ وﺑﻴﻦ إﺝﺮاء إﺥﺘﺒﺎر اﻟﻬﺒﻮط ﺣﻴﺚ ﻱﻘﻞ اﻟﻬﺒﻮط ﺑﺰﻱﺎدة ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺰﻡﻦ آﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ )٧-١(.‬ ‫- ﺣﺮارة اﻟﺠــﻮ: ﺣﻴﺚ ﻱﻘﻞ اﻟﻬﺒﻮط آﻠﻤﺎ زادت ﺣﺮارة اﻟﺠﻮ )ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﺨﺮ ﺝﺰء ﻡﻦ ﻡﺎء اﻟﺨﻠﻂ(.‬‫- اﻹﺿـﺎﻓﺎت: ﺗﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﻮام اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﺪرﺝﺎت ﻡﺘﻔﺎوﺗﻪ وأهﻢ هﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺎت‬‫اﻟﻤﻠﺪﻧﺎت ‪ Superplasticizers‬هﻰ ﻡﻮاد ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ - ٣% ﻡﻦ وزن‬ ‫اﻷﺳﻤﻨﺖ.‬ ‫٩٠١‬
• 4. ‫‪@@òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjnaë@˜aì@@M@ÉibÛa@lbjÛa‬‬‫اﻟﻬﺒﻮط ‪Slump‬‬ ‫اﻟﻬﺒﻮط ‪Slump‬‬ ‫ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻤﻨﺕ‬ ‫٠٠٥‬ ‫٠٠٤‬ ‫٠٠٣‬ ‫٠٠٢‬ ‫)م/س(‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻡﻞ إﻟﻰ اﻟﺰﻟﻂ‬‫اﻟﻬﺒﻮط ‪Slump‬‬ ‫اﻟﻬﺒﻮط ‪Slump‬‬ ‫٠٠٦٢‬ ‫٠٠٤١‬ ‫٠٠٠٢ ﺳﻢ٢/ﺝﺮام‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎس اﻹﻋﺘﺒﺎرى اﻷآﺒﺮ‬‫اﻟﻬﺒﻮط ‪Slump‬‬ ‫اﻟﻬﺒﻮط ‪Slump‬‬ ‫درﺝﺔ اﻟﺤﺮارة‬ ‫ﺯﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ - ﺩﻗﻴﻘﺔ‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-١( ﺍﻟﻌـﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗـﻮﺍﻡ ﺍﳋﺮﺳﺎنﺔ.‬ ‫٠١١‬
• 5. ‫‪âbßg@…ìàªO…Nc@–@òãb;Š¨a‬‬ ‫ﻃـﺮق ﺗﻌـﻴـﻴﻦ اﻟﻘـﻮام:‬ ‫هﻰ:‬ ‫ﻱﻮﺝﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻗﻮام ﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ‬ ‫* هﺒﻮط اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪.Slump Test‬‬ ‫* إﻧﺴـﻴﺎب اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎزﺝﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻹهﺘﺰازات ﺗﺮددﻱﺔ ‪.Flow Test‬‬ ‫* اﺥﺘﺮاق ﺝﺴـﻢ ﻡﻌﺪﻧﻲ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛـﻴﺮ وزﻧـﺔ ‪.Ball Penetration Test‬‬ ‫‪Slump Test   :‬‬ ‫‪‬‬ ‫______________________________‬‫- اﻟﻐﺮض ﻡﻦ اﻻﺥﺘﺒﺎر: ﺗﺤﺪﻱﺪ ﻗﻮام اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻡﺪى هﺒﻮﻃﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬‫هﻴﺌﺔ ﻡﺨﺮوط ﻧﺎﻗﺺ وذﻟﻚ إﻡﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﻤﻞ أو ﻓﻰ ﻡﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻡﻦ ﻧﺴﺐ ﻡﻜﻮﻧﺎت‬‫اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ أو آﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﺮآﺎم ﻱﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻬﺒﻮط. وﻱﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻻﺥﺘﺒﺎر ﻡﻦ أﺑﺴﻂ وأﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺠﻮدة ﻓﻰ ﻡﺤﻄﺎت اﻟﺨﻠﻂ‬ ‫وﻓﻰ ﻡﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.‬‫- ﻗﺎﻟﺐ اﻹﺥﺘﺒﺎر: ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻡﺨﺮوط ﻧﺎﻗﺺ وﻡﺼﻨﻮع ﻡﻦ ﻡﻌﺪن ﻡﺘﻴﻦ ﺑﺴﻤﻚ ٥٫١ ﻡﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬‫ﻡﻔﺘﻮح ﻡﻦ أﻋﻠﻰ وﻡﻦ أﺳﻔﻞ ، ﻗﻄﺮ ﻓﺘﺤﺘﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ٠١ ﺳﻢ واﻟﺴﻔﻠﻰ ٠٢ﺳﻢ وإرﺗﻔﺎﻋﻪ ٠٣ ﺳﻢ‬ ‫آﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ )٧-٢(.‬ ‫- ﻗﻀﻴﺐ اﻟﺪﻡﻚ: وهﻮ ﺳﻴﺦ ﻡﻦ اﻟﺼﻠﺐ ﺑﻘﻄﺮ ٥١ﻡﻢ وﻃﻮل ٠٦ ﺳﻢ.‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٢( ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳍﺒﻮﻁ ﻭﻗﻀﻴﺐ ﺍﻟﺪﻣﻚ.‬ ‫١١١‬
• 6. ‫‪@@òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjnaë@˜aì@@M@ÉibÛa@lbjÛa‬‬ ‫- ﻃﺮﻱـﻘﺔ إﺝــﺮاء اﻻﺥﺘﺒﺎر:‬ ‫ﻱﻨﻈﻒ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺪاﺥﻠﻰ ﻟﻠﻘﺎﻟﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺝﺪ ﺑﻪ أى ﻡﻴﺎﻩ ﻋﺎﻟﻘﺔ أو ﺁﺛﺎر ﺥﺮﺳﺎﻧﻴﺔ.‬ ‫ﻱﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ أﻓﻘﻰ أﻡﻠﺲ ﻏﻴﺮ ُﻨﻔﺬ ﻟﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻱﺜﺒﺖ ﺝﻴﺪا.‬ ‫ً‬ ‫ﻡ‬‫ﻱﻤﻸ اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻃﺒﻘﺎت إرﺗﻔﺎع آﻞ ﻡﻨﻬﺎ ﻱﺴﺎوى ﺛﻠﺚ إرﺗﻔﺎع اﻟﻘﺎﻟﺐ ﺗﻘﺮﻱﺒﺎ ﻋﻠﻰ أن‬‫ﺗﺪﻡﻚ آﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻀﻴﺐ اﻟﺪﻡﻚ ٥٢ ﻡﺮة ﻡﻮزﻋﻪ ﺗﻘﺮﻱﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ وﺑﺸﺮط أن ﻱﻨﻔﺬ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻬﺎ.‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻡﻦ دﻡﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎﻟﺐ ﻱﺴﻮى ﺳﻄﺤﻬﺎ ﻡﻊ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻟﺐ.‬ ‫ﻱﺮﻓﻊ اﻟﻘﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﻡﻠﺌﺔ ﻡﺒﺎﺵﺮة ﻓﻰ إﺗﺠﺎﻩ رأﺳﻰ وﺑﺒﻂء وﻋﻨﺎﻱﺔ آﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ )٧-٣(.‬‫ﻱﻘﺎس ﻡﻘﺪار اﻟﻬﺒﻮط ‪ Slump‬ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻡﺒﺎﺵﺮة وهﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ إرﺗﻔﺎع اﻟﻘﺎﻟﺐ وإرﺗﻔﺎع‬‫ﻡﺮآﺰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎزﺝﺔ آﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ )٧-٤(. ﻱﺘﻢ ﺗﻮﺹﻴﻒ اﻟﻘﻮام إﻡﺎ ﺝﺎف أو ﺹﻠﺐ أو‬ ‫ﻟﺪن أو ﻡﺒﺘﻞ أو رﺥﻮ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻬﺒﻮط آﻤﺎ هﻮ ﻡﻮﺿﺢ ﺑﺠﺪول )٧-١(.‬ ‫ً‬ ‫أﻡﺎ ﺝﺪول )٧-٢( ﻓﻴﻮﺿﺢ ﻗﻴﻢ اﺳﺘﺮﺵﺎدﻱﺔ ﻟﻠﻘﻮام ودرﺝﺔ اﻟﺪﻡﻚ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﻡﻼﺣﻈـــﺎت:‬ ‫- ﻱﺠﺐ أن ﻻ ﻱﺰﻱﺪ اﻟﻤﻘﺎس اﻹﻋﺘﺒﺎرى اﻷآﺒﺮ ﻟﻠﺮآﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻦ ٠٤ ﻡﻢ.‬ ‫- ﻱﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺰﻱﺪ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﻠﻂ وﺑﺪاﻱﺔ إﺝﺮاء اﻹﺥﺘﺒﺎر ﻋﻦ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ.‬‫- ﺗﺤﺪث ﺛﻼﺛﺔ أﺵﻜﺎل ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻘﺪ ﻱﻜﻮن هﺒﻮﻃﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ‪ True Slump‬أو هﺒﻮط‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺺ‪ Shear Slump‬أو إﻧﻬﻴﺎر ‪ Collapse‬آﻤﺎ ﺑﺸﻜﻠﻰ )٧-٥( و )٧-٦(.‬‫- ﻱﺮاﻋﻰ اﻋﺎدة اﻹﺥﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ أﺥﺮى ﻓﻰﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث إﻧﺰﻻق ﺝﺎﻧﺐ ‪ Slipping‬ﻓﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ‬‫أو إﻧﻬﻴﺎر .‪ Collapse‬إذا ﺗﻜﺮر ذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻹﺥﺘﺒﺎر ﻓﻴﻘﺎس اﻟﻬﺒﻮط ﻡﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ذﻟﻚ ﻡﻊ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ )٧-١( ﻗﻴﻢ ﺍﳍﺒﻮﻁ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ ﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﳋﺮﺳﺎنﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫٠٣-٠٢١ ٠٠١-٠٠٢ ٠٨١-٠٢٢‬ ‫٠١-٠٤‬ ‫ﺹﻔﺮ-٠٢‬ ‫اﻟﻬـﺒـﻮط )ﻡﻢ(‬ ‫رﺥﻮ‬ ‫ﻡﺒﺘﻞ‬ ‫ﻟﺪن‬ ‫ﺹﻠﺐ‬ ‫ﺝﺎف‬ ‫ﻗــﻮام اﻟﺨﻠﻄــﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴـﺔ‬ ‫‪Sloppy‬‬ ‫‪Wet‬‬ ‫‪Plastic‬‬ ‫‪Stiff‬‬ ‫‪Dry‬‬ ‫‪Consistency‬‬ ‫٢١١‬
• 7. ‫‪âbßg@…ìàªO…Nc@–@òãb;Š¨a‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٣( ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﺌﻪ ﻓﻰ ﺇﲡﺎﻩ ﺭﺃﺳﻰ.‬ ‫٠١ﺴﻡ‬ ‫اﻟﻬﺒﻮط‬ ‫ﻗﻀﻴﺏ اﻟﺩﻤﻙ‬ ‫٠٣ ﺴﻡ‬ ‫ﻗﺎﻟﺏ‬ ‫ﻟﻮح ﻏﻴﺮ ﻡﻨﻔﺬ‬ ‫ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ‬ ‫٠٢ﺴﻡ‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٤( ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳍﺒﻮﻁ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﳋﺮﺳﺎنﺔ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ.‬ ‫٣١١‬
• 8. ‫‪@@òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjnaë@˜aì@@M@ÉibÛa@lbjÛa‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ٢٫١ﺳﻢ‬ ‫ﺣﺘﻰ ٨ﺳﻢ‬‫٥١ : ٥٢ ﺳﻢ‬ ‫أآﺜﺮ ﻡﻦ ٥١ ﺳﻢ‬ ‫اﻧﺴﻴﺎب ‪Flow Slump‬‬ ‫ﻫﺒﻭﻁ ﻗﺹ ‪Shear Slump‬‬ ‫ﻫﺒﻭﻁ ﺤﻘﻴﻘﻰ ‪True Slump‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٥( ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳍﺒﻮﻁ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٦( ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻠﻬﺒﻮﻁ ﺍﳊﻘﻴﻘﻰ.‬ ‫٤١١‬
• 9. ‫‪âbßg@…ìàªO…Nc@–@òãb;Š¨a‬‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ )٧-٢( ﺍﻟﻘﻮﺍﻡ ﻭﳏﺘﻮﻯ ﺍﻷﲰﻨﺖ ﻭﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸنﻮﺍﻉ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻹنﺸﺎﺀﺍﺕ.‬ ‫اﻟﻬﺒﻮط )ﻡﻢ(‬ ‫درﺝﺔ اﻟﺪﻡﻚ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ‬ ‫ﺹﻔﺮ- ٥٢‬ ‫دﻡﻚ ﻡﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‬ ‫ﺥﺮﺳﺎﻧﺔ آﺘﻠﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺥﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ وﻡﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ.‬ ‫٥٢ : ٠٥‬ ‫دﻡﻚ ﻡﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺥﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺥﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ.‬ ‫دﻡﻚ ﻡﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺥﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻡﺘﻮﺳﻄﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ.‬ ‫٠٥ : ٠٠١‬ ‫دﻡﻚ ﻱﺪوي‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺥﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺥﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ.‬ ‫٠٠١ : ٥٢١‬ ‫دﻡﻚ ﺥﻔﻴﻒ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺥﺮﺳﺎﻧﻴﺔ آﺜﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ.‬ ‫أﺳﺎﺳ ﺎت ﻋﻤﻴﻘ ﺔ وﺥﺮﺳ ﺎﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻀ ﺦ ﻡ ﻊ اﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫٥٢١ : ٠٠٢‬ ‫دﻡﻚ ﺥﻔﻴﻒ‬ ‫إﺿﺎﻓﺎت آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )ﻡﻠﺪﻧﺎت أو ﻡﻠﺪﻧﺎت ﻓﺎﺋﻘﺔ(‬‫و ﺗﺠﺪر اﻹﺵﺎرة أﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ذات درﺝﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘ ﻰ ﻱﺰﻱ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻬﺒ ﻮط ﻋ ﻦ‬‫٢٢ ﺳﻢ ﻡﺜﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ذاﺗﻴﺔ اﻟﺪﻡﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻱﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻧﺴﻴﺎب اﻟﻬﺒﻮط وهﻮ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻟﻠﺨﺮﺳ ﺎﻧﺔ‬‫اﻟﻤﻨﺴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﻡﺨﺮوط اﻟﻬﺒﻮط. وﻓﻰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ذاﺗﻴﺔ اﻟﺪﻡﻚ ﻓﻴﺸ ﺘﺮط أن ﻻ ﻱﻘ ﻞ اﻧﺴ ﻴﺎب اﻟﻬﺒ ﻮط‬ ‫ﻋﻦ ٠٦ : ٠٧ ﺳﻢ آﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ )٧-٧(.‬ ‫ﻗﻄﺮ اﻻﻧﺴﻴﺎب‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٧( ﺍنﺴﻴﺎﺏ ﺍﳍﺒﻮﻁ ﻓﻰ ﺍﳋﺮﺳﺎنﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻚ.‬ ‫٥١١‬
• 10. ‫‪@@òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjnaë@˜aì@@M@ÉibÛa@lbjÛa‬‬ ‫‪Flow Test   : ‬‬ ‫_________________________‬‫ﻱﺨﺘﺺ هﺬا اﻻﺥﺘﺒﺎر ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻱﺔ ﻻﻧﺴﻴﺎب اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ واﻟﺘﻰ ُﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮام وذﻟﻚ‬ ‫ﺗ‬‫ﺑﺈﺝﺮاء إهﺘﺰاز ﺗﺮددى ﻟﻤﺨﺮوط ﻧﺎﻗﺺ ﻡﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻡﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﻟﻮح ﻡﻌﺪﻧﻰ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻡﺪى‬ ‫إﻧﺘﺸﺎر أو اﻧﺴﻴﺎب اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ آﻨﺴﺒﺔ ﻡﺌﻮﻱﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﻄﺮ اﻷﺹﻠﻲ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺨﺮوط.‬ ‫٥٢ﺳﻢ‬ ‫٧١ﺳﻢ‬ ‫٥٫٢١ ﻡﻢ‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٨( ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹنﺴﻴﺎﺏ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻡ.‬ ‫اﻷﺝﻬـﺰة :‬‫- ﻗﺎﻟﺐ اﻹﺥﺘﺒﺎر : وهﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻡﻌﺪﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺵﻜﻞ ﻡﺨﺮوط ﻧﺎﻗﺺ وﻱﻜﻮن هﺬا اﻟﻘﺎﻟﺐ‬ ‫ﻡﻔﺘﻮﺣﺎ ﻡﻦ أﻋﻠﻰ وﻡﻦ أﺳﻔﻞ ﺑﻤﺴﺘﻮﻱﻴﻦ ﻋﻤﻮدﻱﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻡﺤﻮر اﻟﻤﺨﺮوط.‬ ‫ً‬‫- ﻗﺮص اﻹﻧﺴﻴﺎب )‪ (Flow Table‬وﻱﺜﺒﺖ اﻟﻘﺮص ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺝﺎﺳﺌﺔ ﺑﺈرﺗﻔﺎع ﻡﻦ ٠٤-٠٥ ﺳﻢ‬ ‫ﺑﻮزن ٥١ آﺞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.‬ ‫ﻃﺮﻱﻘﺔ إﺝﺮاء اﻹﺥﺘﺒﺎر:‬ ‫١- ﻱﻨﻈﻒ اﻟﻘﺮص ﺝﻴﺪا ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺛﻢ ﻱﺠﻔﻒ ﺑﻌﻨﺎﻱﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻱﺒﻘﻰ ﺑﻪ أﺛﺮ ﻟﻤﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ.‬ ‫ً‬ ‫٢- ﻱﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻡﺜﺒﺘﺎ ﻓﻰ وﺳﻂ اﻟﻘﺮص وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻡﻘﺒﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ.‬ ‫ً‬‫٣- ُﻤﻸ اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺘﻴﻦ إرﺗﻔﺎع آﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻱﺴ ﺎوى ﻧﺼ ﻒ اﻹرﺗﻔ ﺎع ﺗﻘﺮﻱﺒ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﺗ ﺪﻡﻚ آ ﻞ‬ ‫ﻱ‬‫ﻃﺒﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻀﻴﺐ اﻟﺪﻡﻚ اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ ٥٢ ﻡ ﺮة ﻡﻮزﻋ ﺔ ﺗﻘﺮﻱﺒ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴ ﺎوى ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻄﺢ اﻟﻤﻘﻄ ﻊ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﺎﻟﺐ ﺑﺸﺮط أن َﻨ ُﺬ اﻟﻘﻀﻴﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻠﻴﻬﺎ )ﻱﺮاﻋﻰ أن ﻱﻜﻮن ﻧﺼﻒ ﻋﺪد‬ ‫ﻱﻔ‬ ‫ﺿﺮﺑﺎت اﻟﺪﻡﻚ ﻓﻰ إﺗﺠﺎﻩ ﻡﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج واﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ إﺗﺠﺎﻩ رأﺳﻰ(.‬ ‫٦١١‬
• 11. ‫‪âbßg@…ìàªO…Nc@–@òãb;Š¨a‬‬‫٤- ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻡﻦ دﻡﻚ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎﻟﺐ ﻱﺴﻮى ﺳﻄﺤﻬﺎ ﻡﻊ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮﻱﻦ ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة ﻡﻞء اﻟﻘﺎﻟﺐ ﺗﻤﺎﻡﺎ.‬‫٥- ُﺰال اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺘﻰﺳﻘﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮص اﻹﺥﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻮﻱﺔ اﻟﺴﻄﺢ ﺛﻢ ﻱﻨﻈﻒ ﺝﻴﺪا‬‫ً‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺣﻮل ﻗﺎﻟﺐ اﻹﺥﺘﺒﺎر.‬ ‫٦- ُﺮﻓﻊ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺪﻧﻰ ﺑﻌﺪ ﻡﻠﺌﻪ ﻡﺒﺎﺵﺮة ﻡﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم ﻓﻰ إﺗﺠﺎﻩ رأﺳﻰ.‬ ‫ﻱ‬‫٧- ُﺮﻓﻊ اﻟﻘﺮص وﻱﺨﻔﺾ ﺑﻤﻌﺪل ﻡﻨﺘﻈﻢ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ٥٫٢١ ﻡﻢ )١/٢ ﺑﻮﺹﺔ( وذﻟﻚ ٥١ ﻡﺮة ﻓﻰ ﻡﺪى‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻰ ٥١ ﺛﺎﻧﻴﺔ.‬‫٨- ﺗﻘﺎس ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺴﺎﺑﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﻓﻊ واﻟﺨﻔﺾ اﻟﻤﺬآﻮرة وﻱﻜﻮن اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻘﻄﺮ‬‫اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻰ ٦ إﺗﺠﺎهﺎت ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ ﺛﻢ ﻱﺆﺥﺬ ﻡﺘﻮﺳﻂ هﺬﻩ اﻟﻘﺮاءات ﻟﻴﻤﺜﻞ ﻗﻄﺮ اﻹﻧﺴﻴﺎب ﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻤﺨﺮوط اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻰ ﺑﻌﺪ إﻧﺴﻴﺎب اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ.‬‫٩- ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻱﺔ ﻹﻧﺴﻴﺎب اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ )ﻷﻗﺮب ٥ ﻡﻢ( ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻱﺔ ﻟﺰﻱﺎدة‬ ‫ﻗﻄﺮ اﻹﻧﺴﻴﺎب ﻋﻦ ﻗﻄﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺹﻠﻰ آﻤﺎﻱﻠﻰ:‬ ‫ﻗﻄﺮ اﻹﻧﺴﻴﺎب )ﺳﻢ( - ٥٢‬ ‫_________________‬ ‫× ٠٠١‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻱﺔ ﻟﻺﻧﺴﻴﺎب =‬ ‫٥٢‬ ‫)ﺣﻴﺚ أن ﻗﻄﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺹﻠﻰ ﻟﻠﻤﺨﺮوط اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻰ ﻱﺴﺎوى ٥٢ ﺳﻢ(‬‫وﻱﻌﺘﺒﺮ اﺥﺘﻴﺎر اﻹﻧﺴﻴﺎب اﺥﺘﺒﺎرا ﻡﻌﻤﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﻡﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻮاﺝﺪ اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻰ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻡﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ. وﻱﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻱﺔ ﻟﻺﻧﺴﻴﺎب ﻋﻨﺪ درﺝﺎت اﻟﻘﻮام اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ )٧-٣( ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﳋﻠﻄﺔ ﻭﺍﻹنﺴﻴﺎﺏ.‬‫٠٥-٠٠١% ٠٩-٠٢١% ٠١١-٠٥١%‬ ‫٥١-٠٦%‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻱﺔ ﻟﻼﻧﺴﻴﺎب ﺹﻔﺮ-٠٢%‬ ‫رﺥـﻮ‬ ‫ﻡﺒﺘﻞ‬ ‫ﻟﺪن‬ ‫ﺹﻠﺐ‬ ‫ﺝـﺎف‬ ‫ﻗﻮام اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪Sloppy‬‬ ‫‪Wet‬‬ ‫‪Plastic‬‬ ‫‪Stiff‬‬ ‫‪Dry‬‬ ‫‪Consistency‬‬ ‫٧١١‬
• 12. ‫‪@@òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjnaë@˜aì@@M@ÉibÛa@lbjÛa‬‬ ‫‪Ball Penetration Test ()    :‬‬ ‫____________________________________________‬‫وهﺬﻩ اﻟﻄﺮﻱﻘﺔ ﻱﺤﺪد ﺑﻬﺎ ﻗﻮام اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﻴﺴﺮ ودﻗﺔ آﺎﻓﻴﻴﻦ وهﻮ إﺥﺘﺒﺎر ﻡﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﻬﺎﺑﻂ إﻻ أﻧﻪ أﺳﻬﻞ‬‫ﻡﻨﻪ وأﺳﺮع ﻡﻨﻪ. و ﻱﺘﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎز أﺳﺎﺳﺎ ﻡﻦ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺵﻜﻞ ﻧﺼﻒ آﺮة ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮهﺎ ٥١ ﺳﻢ‬ ‫ً‬‫ووزﻧﻬﺎ ٦٫٣١ آﺞ ﻱﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻱﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻘﻴﺎس ﻡﺪرج واﻟﻜﻞ ﻱﻨﺰﻟﻖ ﻡﻦ ﻓﺘﺤﺔ داﺥﻞ إﻃﺎر آﻤﺎ ﻓﻰ‬‫ﺵﻜﻞ )٧-٩( وﻱﻤﻜﻦ وﺿﻊ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮاد ﻗﻴﺎس ﻗﻮاﻡﻬﺎ آﻤﺎ أن هﺬا اﻹﻃﺎر‬‫ﻱﺼﻠﺢ ﻓﻰﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻹﺳﺘﺨﺪاﻡﻪ آﻤﺴﺘﻮى ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻗﺖ اﻹﺥﺘﺒﺎر وﻱﻼﺣﻆ أن ﺝﻤﻴﻊ أﺝﺰاء‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز ﺗﺼﻨﻊ ﻡﻦ اﻟﺼﻠﺐ أو أى ﻡﻌﺪن ﻡﺸﺎﺑﻪ.‬ ‫اﻹﺥﺘﺒــﺎر:‬ ‫ﻃﺮﻱـﻘﺔ إﺝــﺮاء‬‫ﻱﻤﻜﻦ وﺿﻊ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻓﻰ وﻋﺎء أو ﻱﻤﻜﻦ إﺝﺮاء اﻹﺥﺘﺒﺎر واﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻓﻰ ﻡﻜﺎﻧﻬﺎ داﺥﻞ اﻟﻔﺮم ﺑﻌﺪ‬‫ﺹﺒﻬﺎ ﻡﺒﺎﺵﺮة ، وﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻱﺠﺐ أﻻ ﻱﻘﻞ ﺳﻤﻚ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻋﻦ ٥١ ﺳﻢ وأن ﻱﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺳﻄﺤﺎ‬‫ً‬ ‫ﻡﺴﺘﻮﻱﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﻱﺴﺎوى ٠٣ ﺳﻢ. وﻱﺠﺐ ﺝﻌﻞ ﺳﻄﺢ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻡﺴﺘﻮﻱﺎ وﻧﺎﻋﻤﺎ.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫ﻱﻮﺿﻊ اﻟﺠﻬﺎز ﺑﻌﻨﺎﻱﺔ ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻡﻊ رﻓﻊ اﻟﻴﺪ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ وﺝﻌﻞ اﻹﻃﺎر ﻱﺮﺗﻜﺰ ﺑﺮﻓﻖ ﻓﻮق‬‫اﻟﺴﻄﺢ ﺛﻢ ﺗﺘﺮك اﻟﻴﺪ ﻟﺘﻨﺰﻟﻖ داﺥﻞ اﻹﻃﺎر. ُﻘﺮأ ﻡﺴﺎﻓﺔ إﺥﺘﺮاق اﻟﺜﻘﻞ داﺥﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻡﺒﺎﺵﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗ‬‫اﻟﻴﺪ اﻟﻤﺪرﺝﺔ ﻷﻗﺮب ٥ ﻡﻢ. ﻱﺆﺥﺬ ﻡﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪة ﻗﺮاءات ﻓﻰ أﻡﺎآﻦ ﻡﺘﻔﺮﻗﺔ. وﺗﻔﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻱﻘﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺑﻴﺎن وﻡﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻮام اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺹﺒﻬﺎ ﻡﺒﺎﺵﺮة داﺥﻞ اﻟﻔﺮم.‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٩( ﺟﻬﺎﺯ ﻛﺮﺓ ﻛﻴﻠﻰ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻡ.‬ ‫٨١١‬
• 13. ‫‪âbßg@…ìàªO…Nc@–@òãb;Š¨a‬‬ ‫2- ‪Workability  ‬‬ ‫________________________‬ ‫ﺗـﻌـﺮﻱـﻒ:‬‫اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ هﻰ ﺥﺎﺹﻴﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎزﺝﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻱﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﺹﺐ وﻡﻨﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ درﺝﺔ ﺗﺠﺎﻧﺴﻬﺎ وﻡﻘﺎوﻡﺘﻬﺎ ﻟﻺﻧﻔﺼﺎل اﻟﺤﺒﻴﺒﻰ.‬ ‫اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ:‬ ‫‪:âb×ŠÛa MQ‬‬ ‫ﻡﻘﺎس اﻟﺮآﺎم: زﻱﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻡﻞ ﺗﺰﻱﺪ ﻡﻦ اﻹﺣﺘﻜﺎك وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺰﻱﺪ ﺹﻼﺑﺔ اﻟﺨﻠﻄﺔ )ﺵﻜﻞ ٧-٠١(.‬‫ﺵﻜﻞ ﺣﺒﻴﺒﺎت اﻟﺮآﺎم: اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت اﻟﻤﺪورة أآﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت اﻟﺰاوﻱﺔ واﻟﻤﻔﻠﻄﺤﺔ واﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﻡﻨﺘﻈﻤﺔ ﺹﻌﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻄﺢ: ﺗﻘﻞ درﺝﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺥﺸﻮﻧﺔ اﻟﺴﻄﺢ ﻡﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻤﻜﺴﺮة.‬‫اﻟﻤﺴﺎﻡﻴﺔ: ﺗﻘﻠﻞ زﻱﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻡﻴﺔ ﻡﻦ ﺣﺮآﺔ اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت وﺗﺰﻱﺪ ﻡﻦ اﻹﺣﺘﻜﺎك اﻟﺪاﺥﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺗﻘﻞ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .‬‫اﻟﻤﻘﺎس اﻹﻋﺘﺒﺎرى اﻷآﺒﺮ: إزدﻱﺎد ﺣﺠﻢ اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت ﻱﻘﻠﻞ ﻡﻦ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ وﻡﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ﻱﻜﻮن ﻡﻌﺘﻤﺪا‬‫ً‬‫ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺹﺐ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ. )أﻓﻀﻞ ﻡﻘﺎس ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ هﻮ ٥١ إﻟﻰ ٠٣ ﻡﻢ و‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺥﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق ٠٥ اﻟﻰ ٠٧ ﻡﻢ(.‬ ‫‪:oä;þa @MR‬‬ ‫ﻧﻮﻋﻪ: ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﻃﺮق ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮ درﺝﺔ اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ ﻓﻰ آﻞ ﻧﻮع.‬‫ﻧﻌﻮﻡﺘﻪ: زﻱﺎدة ﻧﻌﻮﻡﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﻱﺰﻱﺪ ﻡﻦ درﺝﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻃﺤﻦ وﺗﻨﻌﻴﻢ اﻷﺳﻤﻨﺖ‬ ‫ﻡﻜﻠﻔﺔ ﺝﺪا ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻮازى اﻟﻤﻜﺴﺐ ﻓﻰ زﻱﺎدة درﺝﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.‬ ‫ً‬‫ﺥﻮاص اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ: ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮآﺎم إﻟﻰ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺪرﺝﺎت‬ ‫ﻡﺘﻔﺎوﺗﻪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻡﻞ ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ ﻡﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ وﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﺮآﺎم واﻟﺤﺠﻢ.‬ ‫٩١١‬
• 14. ‫‪@@òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjnaë@˜aì@@M@ÉibÛa@lbjÛa‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸـﻐﻴل‬ ‫٥٢% رﻡﻞ‬ ‫٥٣% رﻡﻞ‬ ‫٠٥% رﻡﻞ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻤﻨﺕ‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٠١( ﺗﺄﺛﲑ نﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.‬ ‫‪Zõb;½a@@MS‬‬‫ﻓﻰ اﻟﺨﻠﻄﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺑﺎﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﺈن زﻱﺎدة اﻟﻤﺎء ﻻ ﻱﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا آﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ أﻡﺎ ﻓﻰ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺨﻠﻄﺎت اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﺈن زﻱﺎدة اﻟﻤﺎء ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮ وﺣﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.‬ ‫‪:oä;à;þa@Oõb;½a@òj;ã @MT‬‬‫ﺹﻐﺮ ﻧﺴﺒﺔ م/س ﺗﻌﻄﻰ ﺥﺮﺳﺎﻧﺔ ﺝﺎﻓﺔ وزﻱﺎدة هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪرﺝﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻱﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺥﺮﺳﺎﻧﺔ ﻟﻬﺎ‬‫درﺝﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻓﻀﻞ وﻟﻜﻦ اﻟﺰﻱﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎء ﻱﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺥﺮﺳﺎﻧﺔ ذات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ردﻱﺌﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻴﻮﻟﺘﻬﺎ آﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ )٧-١١(.‬ ‫ً‬ ‫‪:pb;;Ïb;;™⁄a @MU‬‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ درﺝﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﺪرﺝﺎت ﻡﺘﻔﺎوﺗﻪ وأهﻢ هﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺎت هﻰ:‬‫- اﻟﻤﻠﺪﻧﺎت ‪ Superplasticizers‬وهﻰ ﻡﻮاد ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻄﺔ ﺑﻨﺴﺐ ١: ٣% ﻡﻦ‬ ‫وزن اﻷﺳﻤﻨﺖ.‬ ‫- ﻡﻮاد ﻡﺴﺤﻮﻗﺔ ﻧﺎﻋﻤﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺤﻴﻢ اﻟﺨﻠﻄﺔ ﻡﺜﻞ ﺑﻮدرة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﻴﺮى.‬ ‫- ﻡﻮاد ﺝﻴﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻄﺔ.‬ ‫‪:ì;;ja@õaì;è;Ûa @MV‬‬‫ﻱﻌﻤﻞ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻓﻰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ وذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﺔ ﺗﺘﺮاوح‬ ‫ﻡﻦ ٣% إﻟﻰ ٧%.‬ ‫٠٢١‬
• 15. ‫‪âbßg@…ìàªO…Nc@–@òãb;Š¨a‬‬ ‫ﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫درﺠﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ اﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ‬ ‫+ ﻡﻠﺪﻧﺎت‬ ‫‪Superplasticizer‬‬ ‫ﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫+ ﻡﻠﺪﻧﺎت‬ ‫‪Superplasticizer‬‬ ‫ﺥﻠﻄﺔ‬ ‫ﺑﺪون ﻡﻠﺪﻧﺎت‬ ‫ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻁ‬ ‫اﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸـﻐﻴل‬ ‫ﺥﻠﻄﺔ‬ ‫ﺥﻠﻄﺔ ﻟﺪﻧﺔ‬ ‫ﺥﻠﻄﺔ ﻡﺒﺘﻠﺔ‬ ‫‪Dry‬‬ ‫‪Plastic‬‬ ‫‪Wet‬‬ ‫ﺥﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﺪون إﺿﺎﻓﺎت‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻡﻨﺨﻔﻀـــﺔ‬ ‫ﻋــــــــــﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻡﻨﺨﻔﻀــﺔ‬ ‫٤,٠‬ ‫٧,٠‬ ‫ﻡ/ﺱ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻤﻨﺕ‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-١١( ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﻭنﺴﺒﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﳋﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.‬ ‫١٢١‬
• 16. ‫‪@@òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjnaë@˜aì@@M@ÉibÛa@lbjÛa‬‬ ‫ﻃـﺮق ﺗﻌـﻴـﻴﻦ اﻟﻘـﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ:‬ ‫ﻱﻮﺝﺪ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ وﻡﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﻄﺮق:‬ ‫‪Compacting Factor Test‬‬ ‫* اﺥﺘﺒﺎر ﻋﺎﻡﻞ اﻟﺪﻡﻚ‬ ‫‪Vebe (VB) Test‬‬ ‫* ﻃﺮﻱﻘﺔ ﻓﻰ ﺑﻰ‬ ‫‪Compacting Factor Test    :‬‬ ‫_____________________________________‬ ‫‪‬‬‫ﻱﺠﺮى هﺬا اﻹﺥﺘﺒﺎر ﻟﺘﺤﺪﻱﺪ درﺝﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎزﺝﺔ وهﺬا اﻹﺥﺘﺒﺎر ﻡﺒﻨﻰ ﻋﻞ أﺳﺎس‬‫أن اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻼزم ﻟﺪﻡﻚ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻱﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻡﺪى اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ. وﻱﺒﻴﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﺿﺢ اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ هﺬا اﻹﺥﺘﺒﺎر.‬ ‫ﻃﺮﻱﻘﺔ إﺝﺮاء اﻹﺥﺘﺒﺎر:‬‫ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺨﺮوط اﻟﻌﻠﻮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﺎروف وﻱﺴﻮى ﺳﻄﺤﻬﺎ ﻡﻊ ﺣﺎﻓﺔ‬ ‫-‬ ‫اﻟﻤﺨﺮوط.‬‫ﻱﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻮﺝﻮد ﻓﻰأﺳﻔﻞ اﻟﻤﺨﺮوط اﻟﻌﻠﻮى ﺑﺤﻴﺚ ﻱﺴﻤﺢ ﺑﻬﺒﻮط اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ وزﻧﻬﺎ‬ ‫-‬ ‫ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺮوط اﻟﺴﻔﻠﻰ.‬ ‫ﺗﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮوط اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻓﺘﻤﺮ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﻄﻮاﻧﺔ.‬ ‫-‬‫ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻡﻦ ﻡﻞء اﻹﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻱﺴﻮى ﺳﻄﺤﻬﺎ وﺗﻨﻈﻒ ﺝﻮاﻧﺒﻬﺎ وﺣﻮاﻓﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﻮزن‬ ‫-‬ ‫وﻱﻌﻴﻦ وزن اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﺌﺔ ﻟﻺﺳﻄﻮاﻧﺔ وهﻮ وزن اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻡﻮآﻪ ﺝﺰﺋﻴﺎ = و.‬ ‫ً‬‫ﻱﻌﺎد ﻡﻞء اﻹﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻡﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻡﻚ آﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻱﺪوﻱﺎ‬‫ً‬ ‫-‬‫أوﻡﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻸ ﺗﻤﺎﻡﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺛﻢ ﺗﻮزن وﻱﻌﻴﻦ وزن اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﺌﺔ ﻟﻺﺳﻄﻮاﻧﺔ وهﻮ‬ ‫ً‬ ‫وزن اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻡﻮآﺔ آﻠﻴﺎ = ك.‬ ‫ً‬ ‫و‬ ‫وزن اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻡﻮآﺔ ﺝﺰﺋﻴﺎ )ﻧﺘﻴﺠﺔ هﺒﻮﻃﻬﺎ(‬ ‫ً‬ ‫____‬ ‫__________________________‬ ‫=‬ ‫ﻋﺎﻡﻞ اﻟﺪﻡﻚ =‬ ‫ك‬ ‫وزن اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻡﻮآﺔ آﻠﻴـﺎ )ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻡﻜﻬﺎ(‬ ‫ً‬‫وﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻡﻞ اﻟﺪﻡﻚ ﻱﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻱﺪ درﺝﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ آﻤﺎ ﻓﻰ ﺝﺪول )٧-٤(. وﻱﻌﺘﺒﺮ إﺥﺘﺒﺎر‬‫ﻋﺎﻡﻞ اﻟﺪﻡﻚ إﺥﺘﺒﺎرا ﻡﻌﻤﻠﻴﺎ وﻏﻴﺮﻡﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﻴﺮة. وﺗﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫اﻟﻄﺮﻱﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻄﺎت اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﻠﻄﺎت ﻡﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺨﻠﻄﺎت اﻟﺨﺸﻨﺔ ﻟﺘﻌﺬر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺨﻠﻄﺎت.‬ ‫٢٢١‬
• 17. ‫‪âbßg@…ìàªO…Nc@–@òãb;Š¨a‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٢١( ﺟﻬﺎﺯ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻣﻚ.‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ )٧-٤( ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﱪﺍً ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻣﻚ.‬ ‫اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ.‬ ‫ﻋﺎﻡﻞ اﻟﺪﻡﻚ اﻟﻬﺒﻮط )ﺳﻢ(‬ ‫درﺝﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺹﻔﺮ-٥٫٢ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﺰ ﺑﺎﻟﻤﺎآﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎدﻱﺔ أو اﻟﻴﺪوﻱﺔ‬ ‫٨٧٫٠‬ ‫ﻡﻨﺨﻔﻀﺔ ﺝﺪا‬ ‫اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﺰ ﺑﺎﻟﻤﺎآﻴﻨﺎت اﻟﻴﺪوﻱﺔ أو اﻟﻬﺰ‬ ‫اﻟﻴﺪوى إذا آﺎن اﻟﺮآﺎم ﻡﺴﺘﺪﻱﺮا أو زاوﻱﺎ. اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ‬ ‫٥٫٢-٥‬ ‫٥٨٫٠‬ ‫ﻡﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫اﻟﻜﺘﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﺎﺳﺎت ﺑﺪون اهﺘﺰازات أو اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻰ ﻱﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺥﻔﻴﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪﻡﻚ ﺑﺎﻟﻬﺰ.‬ ‫اﻷﺳﻘﻒ اﻟﻤﺪﻡﻮآﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ أو اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ذات‬ ‫٥-٠١‬ ‫٢٩٫٠‬ ‫ﻡﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﺜﻘﻴﻞ واﻟﻤﺪﻡﻮآﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ أو ﺑﺎﻹهﺘﺰازات.‬ ‫٠١-٥٫٧١ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﺸﺪﻱﺪ ﺝﺪا ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻬﺰ .‬ ‫ً‬ ‫٥٩٫٠‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫٣٢١‬
• 18. ‫‪@@òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjnaë@˜aì@@M@ÉibÛa@lbjÛa‬‬ ‫‪________________  : ‬‬ ‫___________ ‪Vebe (VB) Test ‬‬‫وهﺬا اﻻﺥﺘﺒﺎر ﺗﻌﺪﻱﻞ ﻻﺥﺘﺒﺎر إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺑﺤﻴﺚ ُﻟﻐﻴﺖ اﻹﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ ﺑﻪ وﺗﻢ اﻟﺪﻡﻚ ﺑﺎﻟﻬﺰ‬ ‫أ‬‫ﺑﺪﻻ ﻡﻦ اﻟﺮج واﻟﺸﻜﻞ )٧-٤١( ﻱﻮﺿﺢ رﺳﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺠﻬﺎز. وﻱﻔﺘﺮض أن إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻞ ﻗﺪ إآﺘﻤﻠﺖ‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫ﻋﻨﺪﻡﺎ ﻱﻐﻄﻰ اﻟﻠﻮح اﻟﺰﺝﺎﺝﻰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺗﻤﺎﻡﺎ وﻋﻨﺪﻡﺎ ﺗﺘﻼﺵﻰ آﻞ اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻓﻰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ وﻱﺤﺪد‬‫هﺬا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﺬى ﻱﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ ﻋﻴﻮب إﺝﺮاء اﻹﺥﺘﺒﺎر. وﻱﺘﻢ اﻟﺪﻡﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻡﻨﻀﺪة إهﺘﺰاز ﺑﻬﺎ ﺣﻤﻞ‬‫ﻏﻴﺮ ﻡﺘﻤﺮآﺰ وﻱﺪور ﺑﺴﺮﻋﺔ ٠٠٠٣ ﻟﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﺑﻌﺠﻠﺔ ﻗﺪرهﺎ ٣ج إﻟﻰ ٤ج ﺣﻴﺚ ج هﻰ ﻋﺠﻠﺔ‬‫اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺔ. وﺑﻔﺮض أن آﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻡﺔ ﻟﺘﻤﺎم اﻟﺪﻡﻚ ﺗﻤﺜﻞ درﺝﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻂ‬ ‫ﻡﻌﺒﺮا ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻡﻦ اﻟﻼزم ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻡﻞ. وﻓﻰﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻱﻌﻤﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﺪرﻩ‬ ‫ً‬‫1‪V2/ V‬ﺣﻴﺚ 2‪ V‬هﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ اﻹهﺘﺰاز و 1‪ V‬هﻮ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻹهﺘﺰاز. وهﺬا‬‫اﻟﺠﻬﺎز أﻡﻴﺰ ﻡﻦ ﺝﻬﺎز ﻋﺎﻡﻞ اﻟﺪﻡﻚ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﻠﺘﺼﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻮادﻱﺲ وهﻮ‬‫ﻡﻨﺎﺳﺐ ﺝﺪا ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺥﺘﺒﺎر اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ أو اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ أﻟﻴﺎف. و ﻗﺪ ﻱﺴﺘﺨﺪم أﻱﻀﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮام.‬ ‫ﻗﻤﻊ‬ ‫ﻟﻮح زﺝﺎﺝﻲ‬ ‫ﻡﺨﺮوط هﺒﻮط‬ ‫ﺷﻜﻞ )٧-٤١( ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻰ ﺑﻰ.‬ ‫٤٢١‬
• 19. ‫‪âbßg@…ìàªO…Nc@–@òãb;Š¨a‬‬ ‫3________________________‬ ‫- ‪Segregation  ‬‬‫اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺤﺒﻴﺒﻲ هﻮ اﻧﻔﺼﺎل ﻡﻜﻮﻧﺎت أي ﺥﻠﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻡﺘﺠﺎﻧﺲ )ﻡﺜﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ( ﺑﺤﻴﺚ ﻱﺼﺒﺢ‬ ‫ﺗﻮزﻱﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻡﻨﺘﻈﻢ. وﻱﻮﺝﺪ ﻧﻮﻋﺎن ﻡﻦ اﻹﻧﻔﺼﺎل اﻟﺤﺒﻴﺒﻰ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ:‬‫١- إﻧﻔﺼﺎل اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻡﻦ اﻟﺮآﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ أآﺜﺮ ﺗﺮﺳﺒﺎ. وذﻟﻚ ﻱﻜﻮن ﻓﻰ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺨﻠﻄﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺝﺪا وﺥﺎﺹﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻰ اﻷﺳﻤﻨﺖ.‬ ‫ً‬ ‫٢- إﻧﻔﺼﺎل اﻷﺳﻤﻨﺖ اﻟﻠﺒﺎﻧﻰ وﻱﺤﺪث ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﺨﻠﻄﺎت اﻟﻤﺒﺘﻠﺔ ﺝﺪا.‬ ‫ً‬ ‫@@‪:îj§a@Þb–Ðãüa@të†y@lbjc‬‬‫١- اﻟﺨـﻠﻂ: ﻋﻨﺪ زﻱﺎدة زﻡﻦ اﻟﺨﻠﻂ ﻋﻦ اﻟﺰﻡﻦ اﻟﻼزم واﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻘﺪ ﻱﺤﺪث إﻧﻔﺼﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻮة‬‫اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮآﺰﻱﺔ ﻟﺤﻠﺔ اﻟﺨﻼط واﻟﺬى ﻱﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أن اﻟﺮآﺎم اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻱﻠﺘﺼﻖ ﺑﺎﻟﺠﺪار واﻟﻜﺒﻴﺮ‬‫ﻱﻬﺒﻂ اﻟﻰ أﺳﻔﻞ. وﻟﺘﻼﻓﻰ ذﻟﻚ ﻱﺠﺐ ﻋﺪم زﻱﺎدة زﻡﻦ اﻟﺨﻠﻂ ﻋﻦ اﻟﺰﻡﻦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ. آﺬﻟﻚ‬ ‫ﻱﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺮﻱﻎ اﻟﺨﻼط أن ﻻ ﺗﺰﻱﺪ ﻡﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺮﻱﻎ ﻋﻦ ٠٫١ ﻡﺘﺮ.‬‫٢- اﻟﻨـﻘﻞ: ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻡﻮﺿﻊ اﻟﺼﺐ ﻱﻤﻜﻦ ﺣﺪوث إﻧﻔﺼﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮج و اﻟﺘﺄرﺝﺢ‬ ‫ﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻨﻘﻞ وﺥﺎﺹﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﻠﻄﺎت اﻟﻤﺒﺘﻠﺔ.‬ ‫٣- اﻟﺼـﺐ: ﻱﺠﺐ ﻡﺮاﻋﺎة ﻋﺪم اﻟﺼﺐ ﻡﻦ إرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫٤- اﻟﺪﻡـﻚ: اﻟﺪﻡﻚ اﻟﺰاﺋﺪ ﻗﺪ ﻱﺴﺒﺐ إﻧﻔﺼﺎﻻ ﺣﺒﻴﺒﻴﺎ.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫@@½‪:ójîj§a@Þb–Ðãüa@ñbÏý‬‬‫١- ﻱﻨﺒﻐﻰ اﻟﻌﻨﺎﻱﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ وﺿﺒﻂ ﻡﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻱﻖ زﻱﺎدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ‬‫ﻡﺜﻞ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺮآﺎم اﻟﺼﻐﻴﺮ وآﺬﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ م/س ﻡﻤﺎ ﻱﺆدى إﻟﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ أآﺒﺮ ﻟﻠﺨﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ.‬ ‫٢- اﺳﺘﺨﺪام إﺿﺎﻓﺎت ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻡﺎء اﻟﺨﻠﻂ ‪.Superplasticizers‬‬ ‫٣- ﻡﺮاﻋﺎة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻡﻦ ﺥﻠﻂ و ﻧﻘﻞ و ﺹﺐ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺵﺮﺣﻪ.‬ ‫٤- اﺳﺘﺨﺪام إﺿﺎﻓﺎت ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻠﺰوﺝﺔ ‪.Viscosity Enhancing Admixtures‬‬ ‫٥٢١‬
• 20. ‫‪@@òu‹bİÛa@òãbŠ¨a@pa‰bjnaë@˜aì@@M@ÉibÛa@lbjÛa‬‬ ‫4- ‪Bleeding ‬‬ ‫________________‬ ‫اﻟﻨﻀﺢ هﻮ ﺗﻜﻮن ﻃﺒﻘﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺒﻮﺑﺔ ﺣﺪﻱﺜﺎ ﺑﻌﺪ دﻡﻜﻬﺎ و ﺗﺴﻮﻱﺘﻬﺎ.‬ ‫@@‪@ Z|šäÛa@të†y@lbjc‬‬‫آﺜﺮة اﻟﺪﻡﻚ اﻟﺬى ﻱﺆدى إﻟﻰ هﺒﻮط اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ )اﻟﺮآﺎم( إﻟﻰ أﺳﻔﻞ وﺹﻌﻮد اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻷﺳﻤﻨﺘﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ أﻋﻼ وآﺬﻟﻚ زﻱﺎدة ﻡﺎء اﻟﺨﻠﻂ. وأﺿﺮار اﻟﻨﻀﺢ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻰ اﻵﺗﻰ:‬‫١- إﺣﺘﻮاء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺎء ﻡﻤﺎ ﻱﺴﺒﺐ وﺝﻮد ﻓﺮاﻏﺎت ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﺨﺮ اﻟﻤﺎء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻡﻘﺎوﻡﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ.‬‫٢- ﻋﻨﺪ ﺹﻌﻮد اﻟﻤﺎء إﻟﻰ أﻋﻼ ﻗﺪ ﻱﺤﻤﻞ ﻡﻌﻪ ﺝﺰﻱﺌﺎت ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻡﻦ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﺗﻜﻮن ﻃﺒﻘﺔ هﺸﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺨﺮ اﻟﻤﺎء وﺝﻔﺎﻓﻪ وﻟﺬﻟﻚ ﻱﻠﺰم إزاﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺼﺐ.‬‫٣- ﺗﺮاآﻢ ﻃﺒﻘﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺎء ﺗﺤﺖ ﺳﻄﻮح اﻟﺮآﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺤﺪﻱﺪ ﻡﻤﺎ ﻱﺆدى إﻟﻰ ﻓﺮاﻏﺎت‬ ‫وﺿﻌﻒ ﻗﻮة اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ و ﺣﺪﻱﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ.‬ ‫@@½‪:|šäÛa@ñŠçbÃ@ñbÏý‬‬‫ﻱﺠﺐ إﺳﺘﻌﻤﺎل آﻤﻴﺔ ﻡﺎء ﺥﻠﻂ ﻡﻨﺎﺳﺒﺔ وﻋﺪم إﺳﺘﻌﻤﺎل ﺥﻠﻄﺎت ﻡﺒﺘﻠﺔ ﺝﺪا أو ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻡﻦ‬ ‫ً‬‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻡﺜﻞ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺮﻡﻞ. آﻤﺎ إن إﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺒﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻠﺪﻧﺎت ﻓﻰ اﻟﺨﻠﻄﺔ ﻱﺆدى إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺥﻮاص اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ وﻱﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻡﺎء اﻟﺨﻠﻂ وﺗﻼﺵﻰ ﻇﺎهﺮة اﻟﻨﻀﺢ.‬ ‫********‬ ‫٦٢١‬